78 
DE L’ARGENT. 
servi pour déterminer, dans Je vide, leur contenu en gaz et pour en mesurer 
le poids spécifique. 
1° Pour me rapprocher autant que possible des conditions dans lesquelles 
j’ai opéré, en 1861, pour la coulée de 2875 grammes effectuée en une 
seule fois, on a soumis à la fonte un mélange formé de 1500 grammes 
d’argent pur pulvérulent, préparé comme il est dit, page 25, de 75 grammes 
de borax desséché et pulvérisé et de 7 8r ,5 d’azotate de sodium. Lorsque 
l’argent fut fondu, on l’a coulé dans une lingotière de fer dont le récipient 
avait 30 centimètres de longueur, 3 centimètres de largeur et 2 centimètres 
de hauteur. Le récipient était enduit d’une bouillie faite d’un mélange de 
kaolin naturel et de kaolin calciné, et réduit en poussière impalpable. Après 
la dessiccation de l’enduit à la température ordinaire, la lingotière a été assez 
fortement chauffée pour chasser l’eau retenue par l’argile. La latte obtenue 
avait un centimètre et demi environ de hauteur. Pour lui enlever le kaolin 
adhérent, on l’a frottée d’abord au sable rugueux, et, après l’avoir rougie, on 
l’a couverte complètement de potasse caustique du tartre, qu’on a maintenue 
pendant quelques minutes en fusion à sa surface; on a dissous ensuite, à 
l’eau, l’alcali tenant les éléments du kaolin en suspension et en solution, et la 
latte d’argent séchée a été débitée, au ciseau d’acier poli, huilé, en barreaux 
de 3 à 5 centimètres de longueur sur 1 centimètre de largeur. Les petits 
barreaux, ainsi obtenus, ont été décapés à l’acide chlorhydrique dilué, puis 
lavés à l’eau ammoniacale et enfin à l’eau pure. 
Après avoir été chauffés longtemps au rouge vif, jusqu’à la disparition du 
potassium et du sodium, dans la flamme du chalumeau aérearbohydrique, 
ceux-ci ont été portés au dard aérhydrique au point de fusion de leur 
surface pour s’assurer de la présence ou de l’absence de bulles gazeuses. 
Les barreaux se sont conduits absolument de la même manière que les petits 
barreaux obtenus, en 1861, par le même procédé de fusion et de coulage, 
et dont une partie notable avaient été conservés. 
Sous le laminoir, trois des barreaux, prélevés dans la partie de la latte le 
plus lentement refroidie, se sont laissé amincir, sans recuit , jusqu’à cinq à 
six centièmes de millimètre d’épaisseur, sans présenter une soufflure ou un 
trou. Une des lames ainsi produites a servi à l’expérience I, décrite pages 51 
et suivantes. Ces barreaux étaient donc privés de bulles closes. 
